162 J. Samojloff, Ueber die Modifikationen des Witherits etc. 
Unter den verschiedenen mineralischen Körpern, welche von 
mir in letzter Zeit auf ihr Verhalten beim Erhitzen untersucht 
wurden, wandte ich meine Aufmerksamkeit auch dem Witherit zu. 
Das fein gepulverte Mineral wurde in einem elektrischen Ofen 
erwärmt, das Pyrometer in die Substanz selbst versenkt; ein be- 
sonderes „registrierendes Pyrometer mit elektrischem Antrieb“ von 
Siemens & Halske notierte alle 1 2 Sekunden die Temperatur auto- 
matisch als Punkt auf einem Papierstreifen, der sich mit einer 
Schnelligkeit von 1 mm in der Minute bewegte. Eine genaue Be- 
schreibung der ganzen Einrichtung ist in meinem Artikel über die 
chemische Konstitution des Kaolins zu finden i . 
Der erwiesene Übergang des Witherits in a-Witherit steht 
in Einklang mit meinen Beobachtungen. 
Wie aus dem Papierstreifen zu ersehen ist, fällt der Halte- 
punkt der Kurve während des Abkiihlens viel schärfer auf als 
während des Erhitzens , da hier eine Überkühlung eintritt und 
die Temperatur, die bereits bis 755 ° gesunken war, bei der 
molekularen Umgruppierung wieder bis auf 760° steigt. 
Neben dieser a-Modifikation des BaC0 3 kommt jedoch auf 
meinen thermischen Kurven noch ein anderer Punkt zum Ausdruck. 
Die thermische Kurve eines Witherits aus Aiston , Cumberland, 
zeigt beim Abkiihlen eine deutliche Brechung der Kurve bei 
t° = 940 — 94 5°, die aber viel schwächer ausgeprägt ist, als jene 
bei 755 — 760°. Berücksichtigt man, um wieviel die Brechung bei 
der Abkühlung schroffer ist als beim Erhitzen, so ist es nicht zu 
verwundern, daß die entsprechende Brechung der Kurve beim Über- 
gang in die ^-Modifikation beim Erhitzen der Beobachtung entgeht. 
Außer dem Witherit aus dem vorgenannten Vorkommen wurde 
noch Witherit aus Fallowfield bei Hexham, Nortlmmberland, unter- 
sucht, wobei die ganz deutliche, wenngleich etwas schwächer aus- 
geprägte Brechung der Kurve auf die gleiche Temperatur fiel. 
Schließlich äußerte sich ganz klar die Verzögerung im Gang der 
Kurve bei der nämlichen Temperatur auch beim Abkiihlen eines künst- 
lichen Ba C 0 3 -Präparats von Kahlbaum (Bariumcarbonat gefällt). 
In meinen thermischen Kurven beim Erhitzen und Abkühlen 
des Strontianits finde ich keine neuen ausgezeichneten Punkte, 
ich konnte nur die Angaben der früheren Autoren (ein Umwand- 
lungspunkt bei ca. 875° beim Abkühlen) bestätigen. 
Zieht man in Betracht, daß beim Abkiihlen die Temperatur 
der Brechung unserer Kurve bei der Bildung des a-Witherits um 
ca. 30° niedriger ist als beim Erhitzen, so berechnet sich der 
Übergangspunkt in die ß - Modifikation beim Erhitzen annähernd auf 
97 0°, wobei dieser Umwandlungsprozeß durch Aufnahme einer viel 
geringeren Menge von Kalorien begleitet wird, als beim Übergang 
1 J. Samojlokk, Bull. d. l’Acad. d. Scienc. St.-Petersb. 1914. 
